itöer das Platin und seine Begleiter. 13 



Zinnplatin Pt^Sn^ 

 /berechnet 52,6 Proc. Pt und 47,4 Proc. Sn\ 

 ^.gefunden 52,9 „ Pt und 47,1 „ Sn/ 

 erhält man durch Schmelzen von 1 Th. Platin mit 6 Th. 

 /^inn, langsames Erkalten und Lösen des überschüssigen 

 J^inns in Salzsäui'e. Die Legirung Pt^Sn^ bleibt in sehr 

 ierlichen Aggregaten von Würfeln zurück. (Möglicher- 

 weise sind es Rhomboeder, deren Winkel sich 90^ nä- 

 hern.) 



Zinkplatin = Pt2Zn3 = Zn3Pt2. Krystallisirbar. 

 Entsteht beim Schmelzen von Platin mit Zink und Aus- 

 ziehen des überschüssigen Zinks mit Salzsäure. 



Rhodiumplatin schmilzt weit leichter als das reine 

 Rhodium. Da es durch Königswasser nicht angegriffen 

 wird, so erscheint es als eine der köstlichsten Legirun- 

 gen zur Fertigung gewisser chemischer Geräthschaften und 

 ist um so werthvoller, da es sich ausgezeichnet bearbeiten 

 lässt. Es enthält 30 Proc. Rhodium (Chapuis, Deville 

 und Debray). 



Iridium. 

 Feinpulveriges Osmiridium, z. B. durch Vermittelung 

 von schmelzendem Zink zum feinsten Pulver gebrachtes, 

 darauf vom Zink befreites Osmiridium wii'd mit seinem 

 fünffachen Gewicht Baryumbioxyd geglüht, die erhaltene 

 schwarze Masse durch lange fortgesetztes Kochen mit 

 Königswasser von Osmiumsäure und die Flüssigkeit 

 durch die genau nöthige Menge verdünnter Schwefel- 

 säure vom Baryt befreit, die dunkelgelbrothe Flüssigkeit 

 mit überschüssiger Salzsäure versetzt, eingedampft und 

 gegen das Ende Salmiak in Stücken bis zur Sättigung 

 der Flüssigkeit zugesetzt. Man erhitzt bei üOO C im 

 Wasserbade, bis aller Säuregeruch verschwunden ist, 

 wäscht das Gemenge aus schwarzem Iridiumsalmiak 

 und dem Claus'schen rosenrothen Salze des Rutheni- 

 ums mit so viel concentrirter Salmiaklösung, um das 

 anhängende Rhodiunisalz auszulaugen, trocknet das Salz- 

 geineuge, glüht bei schwacher Rotliglfihhitze, um das 



